POINT DE FUSION DES MINÉRAUX. 355 



leur point de fusion avec celui des métaux connus : 

 cuivre, nickel, palladium, platine, or. 



En possession de ce thermomètre commode, il suf- 

 tisait donc de placer à côté du cristal une ou deux 

 montres fusibles, et de surveiller la marche du four 

 jusqu'au moment où le cristal fondait. La dernière 

 montre fondue indiquait la température atteinte. 



Comme le moufle petit ne pouvait pas recevoir plus 

 de trois pédoncules de platine, une interpolation rajjide 

 permettait en deux ou trois expériences de resserrer, 

 entre deux limites rapprochées, la tempéi-ature qu'il 

 était nécessaire d'atteindre, avant de procéder à l'ex- 

 périence définitive. 



Comme le moufle était fermé, j'étais obligé d'arrêter 

 le feu pour voir ce qui s'y était passé. De façon à éviter 

 des arrêts trop fréquents, je plaçais sur le couvercle du 

 moufle une montre fondant à une température voisine 

 de celle que je voulais obtenir. 



Une petite fenêtre dans la paroi du four me permet- 

 tait de l'observer. Je savais ainsi, à très peu prés, la 

 température qui existait dans le moufle à un moment 

 donné. 



Pour éviter les erreurs pouvant provenir d'un excès 

 de chaufïe d'un des points du moufle, excès toujours 

 possible, l'on répétait les expériences en changeant la 

 place des montres et du cristal. 



Description du four (voir la figure ci-aprés). 



Pour des températures ne dépassant pas 1600°, le 

 four était fait en argile réfractaire doublée intérieure- 

 ment de cristaux de zircon. Le moufle était aussi fait 



